512 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 6. Juni. 
sache, dass eine Niekelspule sich durch einen Strom, je nach dessen 
Richtung, verlängert oder verkürzt, auf eine temporäre Änderung 
der eireularen Magnetisirung schliessen. 2. Es ist bekannt, wie ausser- 
ordentlich stark in Eisenröhren die eireulare Magnetisirbarkeit ab- 
nimmt, wenn irgend eine Unterbrechung der Continuität vorliegt. 
Herwig! hat in Röhren, welche er erst als Ganzes untersuchte und 
dann, nachdem sie durch plötzlich ins Gefrieren gebrachtes Wasser der 
Länge nach aufgeschlitzt waren, eine Abnahme der eireularen Magneti- 
sirbarkeit auf '/30 des früheren Werthes beobachtet. Dieselbe steigerte 
sich auch nur unwesentlich, nachdem der entstandene Schlitz mit 
Eisenblech ausgefüllt war. Im Gegensatz dazu zeigten mit Naht ge- 
zogene Niekelröhren Wirkungen, welche nicht etwa auffallend kleiner 
waren als die von Drähten ungefähr gleichen Gewichtes. Auch im 
folgenden gelegentlich angestellten Versuch sprieht sich ein ähnliches 
Verhalten aus. Gewisse Überlegungen veranlassten mieh zu prüfen, 
wie sich eine Nickelspule verhalten möchte, wenn man von dem ur- 
sprünglich kreisförmigen Querschnitt des Drahtes allmählich von der 
einen Seite aus mehr und mehr wegnähme, so dass schliesslich die 
eine Kreishälfte ganz wegfalle. Dies gelang ohne störenden mechani- 
schen Eingriff gut auf elektrolytischem Wege. Nach Analogie zum 
Herwig’schen Versuche wäre zwar nicht gefordert, aber doch wohl 
wahrscheinlich, dass die eirculare Magnetisirung und damit der De- 
formationsstrom wesentlich rascher abnehme als der Querschnitt des 
Drahtes. Dies fand aber nicht statt, vielmehr war derselbe immer 
angenähert proportional dem Querschnitt selber, auch nachdem reichlich 
die Hälfte des 3”" dicken Drahtes entfernt war. 
Will man die in Nickel beobachteten Ströme aus eircularer 
Magnetisirung erklären, so wird man also gleichzeitig ein ungewghnt 
stabiles Verhalten derselben in diesem Metall voraussetzen müssen.” 
Mag dies auch unerwartet sein, so ist es doch denkbar, und ein 
entscheidender Versuch nöthig. Einen solehen konnte ich erst an- 
stellen, nachdem mir durch das liebenswürdige Entgegenkommen der 
Schwerter Werke Nickelröhren zur Verfügung gestellt waren. Ich 
bekam solehe von etwa ı"" Wandstärke, 5”" inneren Durchmesser 
und ı"ro Länge. Sie waren nicht ohne Naht gezogen, sondern 
mit Messing hartgelöthet, ein Umstand, der freilich für Erzeugung 
cireularer Magnetisirung nieht günstig schien. 
In eine Röhre wurde ein übersponnener, 4”” dicker Kupferdraht 
isolirt eingeschoben und dann eine Spule daraus gewickelt. In der 
ı Pose. Ann. ı51. 451. 1875. 
2 Ich glaubte daher die im vorhergehenden Paragraphen besprochenen Gedanken 
zu einer Erklärung wenigstens kurz berühren zu sollen. 
